Pertanto secondo Wertheim, la tenacità a 100° sarebbe 
— 188 — 
Temperatura 
150 — 20° chilogr. 53,90 
100° » 59,10 
200° » 50,90 
Tenacità dell’acciajo ricotto 
maggiore che alla tem- 
peratura ordinaria; invece nelle nostre sperienze abbiamo sempre trovato verso 100° 
un minimo. Questa notevole divergenza si deve o ad un diverso grado di ricuoci- 
mento od alla diversa qualità dell’acciajo. 
II 
Sperienze con filì d'ottone ricotto. 
Abbiamo operato con tre fili di differente diametro: si sono tagliati circa 80 
metri di ciascuno e si sono ricotti tutti insieme entro la solita canna di ferro, in 
presenza di anidride carbonica secca. Il peso specifico medio dei tre fili si trovò di 
8,4659 a 18° e l’analisi chimica fatta dal Sig. G. Mazzara ha fornito questi risultati: 
tre sperienze. 
Rame 66,58 per 100 
Zinco 32,41 » 
Piombo 
Stagno 1,01 » 
e perdite = 
100,00 
I pesi d'un metro di filo a 0° erano i seguenti: 
Filo N.° 1 gr. 0,442 
> ND a >» 0,910 
> NE 3 SR de ig Ri: ARI UO 
Nei quadri che seguono sono raccolti i risultati delle nos 
Filo N° 1 
Modulo Coefficiente || Modulo 
Temperatura | di tenacità |d'allungamento || Temperatura | di tenacità 
1705. 4610 0,290 | 180° 4223 
40 4442 0,268 190 4314 
60 4342 0,266 200 4249 
80 4257 0,237 | 210 4141 
100 4202 0,237 || 220 4060 
110 4212 0,226 230 3907 
| 120 4254 0,238 240 3948 
130 4309 0,236 250 3628 
140 4131 0,247 260 3652 
150 4172 0,235 280 3251 
160 4119 0,252 300 2888 
170 4140 0,241 | 
Coefficiente 
d’allungamento 
0,242 
0,254 
0,265 
0,237 
0,257 
0,240 
0,236 
0,227 
0,181 
0,136 
0,093 
